D E Dijon, i;^86. 41^ 



maffe grife vitieufe, dans laquelle le fer fe 

 trouva enveloppe fans prefenter la moindre 

 apparence de calcination. ( n^. c^. ) 



34°. Le quarf^ bianc pidvcrifl ayant ete fubf- 

 titue comme cement , apres I'opeiation il s'ell 

 trouve de meme encore pulverulent , feule- 

 ment un peu colore en rouge pres du fer , 

 mais non adherent. \}\\ morceau de fonte 

 blanche sy etoit conferve fans calcination 

 fenfible , il pouvoit etre forge a chaud en 

 lame mince ;les deux tiers etoient convertis 

 en acier fin , mais il y avoit un noyau qui 

 n'avoit change que par la couleur, etant de- 

 venu noir. («". /o. ) 



350. Deux morceaux de fonte grife furent 

 mis dans un creufet de Heffe , environnes de 

 vtrrc verd pulverlfc , & expofes d'abord a un 

 feu doux pendant trois heures , enfuite au 

 plus grand feu de fufion ; ils fe trouverent 

 fondus en un regule blanc, bien net, fans di- 

 minution de poids, qui ceda facilement a la 

 lime, mais qui etant chaufFe ne put etre forge 

 long -temps fans eclater vers les bords ; il 

 durcit a la trempe , & prefenta dans fa caf- 

 fure un grain fin , mais mat ; blanc , mais non 

 d'une couleur egale; de forte que ce n'etoit 

 encore que de la fonte pres de paffer a I'^tat 

 d'acier fondu. ( Ibid, ) 



36°. La fonte grife, ceraentee pendant dix, 

 jours dans Cargillc blanche de Cologne calcinee , 

 a montre dans fa cafTure un grain d'un gris 

 clair, cedoit a la lime & au marteau, & s'eft 

 comports a la trempe abfolument comme de 



